Uber einige Lithiumalumosilikate. 
649 
weißen sandigen Pulvers ; es bestand aus kleinen Kriställchen von 
beinahe 0,1 mm Breite und 0,2 mm Länge. Diese Kriställchen 
waren rhombisch , ihr Habitus war dem des Minerals Baryt ähn- 
lich; sie bilden eine Kombination (1 10) . (010) . (01 1) , manchmal 
auch bloß (1 10). (011). Die Lichtbrechung und Doppelbrechung 
sind ziemlich bedeutend, die Auslöschung ist gerade, die Achse c 
stellt die Richtung der kleineren Elastizität dar. Diese Kriställchen 
zersetzen sich sehr leicht in verdünnten Säuren und geben dabei 
eine durchsichtige Lösung, die auf dem Wasserbade abgedampft 
gelatiniert. 
Die chemische Zusammensetzung dieses Alumosilikats ist ziem- 
lich eigenartig; es ist nämlich ein lithiumhaltiges Analogon des 
Minerals Gehlenit, 
aber nicht 
isomorph mit ihm. 
1. 
2. 
3 a. 3 b. 
4. 
Si0 2 . . 
. . 38,62 
6394 
1,97 2 
38,57 
ai 2 o, . . 
. . 33,07 
3225 
1,00 1 
32,63 
Li 2 0 . . 
. . 28,40 
9448 
2,92 3 
28,80 
100,09 
100,00 
l. Analyse. 
2. Molekularzahlen. 
3. Molekularverhältnisse. 
4. Berechnet nach der Formel 3Li 2 0 . Al 2 O s . 2SiO, 2 . 
Ich versuchte, ob es nicht möglich wäre, auf dem Wege des 
unmittelbaren Schmelzens ein Alumosilikat herzustellen , das noch 
mehr Lithium, wie das beschriebene, enthalten würde. Zu diesem 
Zwecke schmolz ich mit Lithiumchlorid Kaolin oder Kieselerde 
und Tonerde im Verhältnis 2Si0 2 :Al 2 0 3 , auch wurden sogleich 
verschiedene Mengen von Lithiumcarbonat beigefügt und es wurde 
das Ganze der Wirkung der Hitze eine längere Zeit unterworfen. 
Ich erhielt ein bald besser, bald schlechter kristallisiertes Alumo- 
silikat, jedoch die Form und die Zusammensetzung blieben die- 
selben wie im obigen Falle. 
So z. B. befand sich eine Mischung von Kaolin und Lithium- 
carbonat im Verhältnisse 3Li 2 0 . A1 2 0 3 . 2Si0 2 ohne Unterbrechung 
während 150 Stunden im Feuer; am Ende des Versuches war die 
Schmelze selbstverständlich sehr alkalisch , ich erhielt aber ein 
Produkt, das identisch mit dem obenbeschriebenen war : 
Si 0 2 38,23 6329 1,95 2 
Al 2 0 3 33,20 3248 1,00 1 
Li,0 29,00 9647 2,97 3 
100,43 
Das Produkt dieses Versuches bestand aus sehr kleinen Prismen. 
Ihre Länge war höchstens 0,025 mm und die Dicke war gewöhn- 
lich kleiner als 0,001 mm. Diese Prismen sind so klein, daß 
